Stabilisasi Tanah Lempung dengan Menggunakan Cement dan Penambahan Abu Batu
Novaliandika Nur Hudayatullah 1 , Budi Doloksaribu 1 , Eko Budianto 1*
1 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Musamus Merauke, Indonesia
* Correspondent Author : budiyanto@unmus.ac.id
Abstrak - Tanah merupakan suatu komponen penting yang  perlu  diperhatikan  dalam  perencanaan  konstruksi, karena tanah tempat berdirinya bangunan. Untuk mengetahui nilai  daya  dukung  tanah  dilakukan  penyelidikan  terhadap karakteristik  tanah.  Tanah  lempung  memiliki  daya  dukung tanah  yang  kecil  <  3%  nilai  CBR  ( California  Bearing  Ratio) , sehingga  perlu  dilakukan  stabilisasi  dengan  semen  dan  abu batu untuk meningkatkan daya dukung tanah dan sifat – sifat tanah. syarat  kriteria  nilai  CBR  untuk  lapisan  tanah  dasar (subgrade)  yakni  CBR  >  6%. Tanah  lempung  memiliki  sifat daya  dukung  yang  kecil  dan  banyak  di  wilayah  Kabupaten Merauke.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  nilai  CBR  tanah  lempung  jika distabilisasikan  dengan  cement  dan  abu  batu. Metode Penelitian  mengunakan  metode  eksperimental,  dimulai  dari pemeriksaan karakteristik fisik tanah lempung dan karakteristik  material  abu  batu,  kemudian  melakukan pencampuan  pada  setiap  benda  uji  ,  perbandingan  tanah  + semen  +  abu  batu  yang  disubtitusikan  dengan  persentase tanah 100%, semen 3% dan 4 %, abu batu 2%, 4%, 6%, 8%, dan  10%.  Hasil  penelitian  untuk  tanah  asli  (jenis  tanah lempung)  yang  di  stabilisasikan  dengan  semen  dan  abu  batu yaitu  terjadi  pengaruh  pada  peningkatan  nilai  CBR. Pada benda  uji  4,5,6,7,  dan  8  dengan  kadar  semen  3%  nilai  CBR yang  mengalami  peningkatan  paling  tinggi  sebesar  2,18  pada benda  uji  7 ,  dan  pada  benda  uji  9,10,11,12,dan  13  dengan kadar  semen  4%,  nilai  CBR  yang  mengalami  peningkatan paling  tinggi  sebesar  2,18  %  pada  benda  uji  10.  Hasil  dan pengaruh  tanah  lempung  sebelum  dan  sesudah  dicampur dengan  semen  dan  abu  batu  berdasarkan  nilai  CBR  bahwa semakin  banyak  penambahan  variasi  campuran  semen  dan abu batu maka nilai CBR mengalami peningkatan.
Kata Kunci : Stabilisasi, tanah lempung, cement, abu batu
Abstrak - Soil is an essential component that needs to be considered  in  construction  planning  because  it  is  the  land  on which  the  building  stands.  An  investigation  of  the  soil characteristics is carried out to determine the value of the soil's bearing capacity. Clay soil has a slight bearing capacity of <3% of the CBR (California Bearing Ratio) value, so it is necessary to stabilize  it  with  cement  and  rock  ash  to  increase  the  soil's bearing capacity and properties. The criteria for the CBR value for  the  subgrade  layer  are  CBR  >  6%.  Clay  soil  has  a  slight bearing capacity and is abundant in the Merauke Regency area. This  research  aims  to  find  out  how  the  CBR  value  of  clay  soil will be affected if it is stabilized with cement and stone ash. The research  method  uses  eksperimental  methods,  starting  from examining  the  physical  characteristics  of  clay  soil  and  the characteristics  of  rock  ash  material,  then  mixing  each  sample, the ratio of soil + cement + rock ash, which is substituted with a percentage of 100% soil, 3% and 4% cement, rock ash 2%, 4%,
6%,  8%,  and  10%.  From  the  results  of  this  research,  for  the original  soil  (clay  type),  which  was  stabilized  with cement  and stone ash, there was an effect on increasing the CBR value. In test  objects  4,  5,  6,  7,  and 8,  with  a  cement  content  of  3%,  the CBR  value  experienced  the  highest  increase  of  2.18  in  test objects  seven  and  test  objects  9,  10,  11,  12,  and  13  with  levels cement 4%, the CBR value experienced the highest increase of 2.18% in test object 10. The results and influence of clay before and after being mixed with cement and stone ash based on the CBR  value  show  that  the  more  variations  in  the  mixture  of cement and stone ash, the higher the value CBR has increased.
Keywords: Stabilization, clay, cement, rock ash

## 1 PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  material  dasar  yang  sangat berpengaruh pada suatu struktur maupun konstruksi dalam pekerjaan  Teknik  Sipil,  baik  itu  konstruksi  bangunan maupun  konstruksi  jalan[1].  Konstruksi  membutuhkan tanah  dasar  yang  baik  untuk  mendukung  beban  yang  ada diatasnya[2].
Tanah dapat diklasifikasikan dalam bentuk kerikil, pasir,  lanau  dan  lempung  yang  memiliki  daya  dukung yang  berbeda-beda[3].  Sifat-sifat  tanah  lempung  yakni memiliki kembang susut yang tinggi sehingga memerlukan  perlakuan  dengan  baik  untuk  meningkatkan kemampuan  daya  dukung  tanah  dan  meningkatkan stabilitasnya[4].  a bu  batu  memiliki  daya  ikat  yang  lebih baik dan kuat dibandingkan pasir, daya ikat yang baik ini karena tekstur abu batu sangat tajam[5]. Jika, pasir mudah terurai saat terkena air sedangkan abu batu justru semakin mengeras dan kuat mengikat[6].
Jalan  di  Merauke  sebagian  besar  mengalami kerusakan  akibat  daya  dukung  tanah  yang  lemah[7]. Tanah  diMerauke  kurang  bagus  digunakan  sebagai  tanah dasar  untuk  pembagunan  jalan[8].  Cara  untuk  mengatasi jenis  tanah  seperti  ini  ialah  menstabilisasikan  dengan banyak  cara,  seperti  stabilisasi  menggunakan  material berbutir kasar dan juga bahan kimia[9].
Stabilisasi  tanah lempung  dengan  penambahan semen  dan  abu  batu  sebagai  bahan  stabilisasi  yang diharapkan  dapat  memperbaiki  sifat-sifat  fisis  maupun mekanis  dari  sampel  tanah  sehingga  didapat  tanah lempung  yang  memenuhi  syarat  teknis  penggunaan  pada konstruksi  di  lapangan[10]. Pada  dasarnya  penstabilan tanah ialah  modifikasi  kembali  susunan  tanah  agar  lebih
rapat  dan  saling  menutup  rongga-rongga  di  dalam  tanah tersebut sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya[11]. Banyak  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berjumlah  13  sampel  dengan  7  variasi  menggunakan cement dan  abu  batu  sebagai  bahan  substitusi  pada penelitian ini[12].

## a. Pengujian kadar air
Pengujian kadar air adalah perbandingan  antara berat  air  dan  butiran  tanah  kering  yang dinyatakan  dalam  persen.  dapat  dilihat  pada persamaan 2.1 :
Penelitian  dengan  judul stabilisasi  tanah  lempung dengan  menggunakan cement dan  penambahan  abu  batu telah  banyak  dilakukan[13-15].  Akan  tetapi  pada penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  dari  dua  bahan
W W(%) = W s
b. Pengujian bobot isi
x 10 (1)
tersebut  dengan  7  variasi  dengan  penggunaan  bahan tambah  cement  dan  abu  batu  dengan  presentase  yang berbeda.  dengan  banyaknya  variasi  yang  digunakan memungkinkan  untuk  mendapatkan  hasil    yang  lebih spesifik dan akurat dalam penelitian.
Berat isi tanah adalah perbandingan antara berat tanah  total  dengan  volume  tanah  total.  dapat dilihat pada persamaan 2.2 :
W s
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui
Ɣ s = v (2)
bagaimana  pengaruh  nilai  CBR  tanah  lempung  jika distabilisasikan dengan cement dan abu batu.

## 2 METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan pengujian  di  laboratorium  untuk  mengetahui  jenis  dan klasifikasi tanah, serta pengujian CBR baik pada tanah asli maupun  tanah  yang  distabilisasi.  Stabilisasi  dilakukan dengan menambahkan semen 3% dan 4% pada tanah asli, dengan variasi penambahan abu batu sebesar 2%, 4%, 6%,
c. Pengujian berat jenis
Berat  jenis  / Specific  Grafity (Gs)  didefinisikan sebagai  perbandingan  antara  berat  volume butiran padat (γ s ) dengan berat volume air (γ w ), hasil  dari  pengujian  ini  digunakan  untuk menetukan  jenis  tanah.  dapat  dilihat  pada persamaan 2.3 :
𝗒 s
8%  dan  10%.  Pengujian  CBR  dilakukan  dengan  kondisi tidak  terendam  ( Unsoaked ),  pengujian  ini  juga  untuk mendapatkan  nilai  CBR  tanah  asli  dan  nilai  CBR  yang
Gs = 𝗒 w d. Pengujian atterberg
(3)
telah  distabilisasikan  dengan  menggunakan cement dan penambahan abu batu.
2.1 Lokasi pengambilan sampel
Tanah  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  tanah  lempung  yang  berasal  dari  Jln  Poros Neto,  Kebupaten  Merauke.  Tanah  yang  digunakan  berupa tanah yang tidak terganggu ( unsturbed ), untuk pengambilan  tanah  dilakukan  dengan  menggunakan  alat hand  bor,  kemudian  dimasukan  kedalam  plastik  atau tabung pipa pvc 3” dan ditutup rapat, agar kadar air tanah tetap terjaga.  Secara geografi tempat  pengambilan sempel tanah  terletak  pada  titik  LS  :  8°29’44”,  dan  BT  : 140°40’31’’.  Lokasi  pengambilan  sempel  tanah  dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Lokasi pengambilan sampel tanah Jalan Poros

## Neto

## 2.2 Sifat fisis tanah
Sampel  tanah  yang  telah  diambil  dilakukan pengujian sifat tanah dengan pengujian sebagai berikut:
Batas atterberg adalah  pertimbangan  sifat-sifat tanah  termasuk  penentuan  batas  cair,  batas plastis,  dan  batas  susut,  data  hasil  pengujian digunakan untuk penggolongan kedalam klasifikasi tanah. dapat dilihat pada persamaan 2.4 :
IP = LL – PL (%) (4)
e. Pengujian analisa saringan
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui gradasi  butir  tanah  yang  di  letakan  dalam saringan  dengan  cara  digeratkan  atau  di goyangkan,  hasil  pengujian  digunakan  untuk menggolongkan jenis butiran tanah.
3 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil a. Karakteristik tanah Bedasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas  Musamus  diperoleh  karakteristik tanah lunak daerah jalan poros Neto yang dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 1 hasil penelitian karakteristik tanah lunak No Pengujian Simbol Nilai Satuan
1 Kadar air w 18,72 % 2 Bobot isi  s 2,41 gr/cm3 3 Atterberg limit Batas cair LL 56,46 % Batas plastis PL 38,20 % Plastisitas indeks PI 18,26 % w
y = -0 ,3878x + 66,153
No Pengujian Simbol Nilai Satuan 4 Berat jenis Gs 2,58 gr 5 Analisa saringan lolos komulatif saringan nomor 200 65,22 % Pasir 34,78 % Lanau 63,56 % Lempung 1,66 %
6 Pemadatan tanah ( Proctor Standard ) Kadar air optimum Wopt 25 % Berat volume kering γd 1,372 gr/cm3 7 Sistem klasifikasi AASHTO (A-7-5) Tanah berlempung (dari tabel AASHTO)
• Pengujian  kadar  air  tanah  asli  dilakukan dengan  cara  memasukan  sampel  uji  ke dalam  oven  hingga  didapat  berat  konstan, sehingga rata-rata dari 3 benda uji diperoleh nilai kadar air (w) = 18,72%.
• Pengujian  berat  isi  tanah  dilakukan  dengan cara  memadatkan  tanah  kedalam  silinder
54,13%  dan  pada  ketukan  42  didapat  nilai 50,04%.  Sehingga  dirata-ratakan  diperoleh nilai (LL) = 56,46%.
Nilai  plastis  limit  dilakukan  dengan  cara tanah  yang  sudah  diberi  air  kemudian  di glindingkan  atau  di  guling-gulingkan  sampe mengalami  retak  -retak  rambut,  sampel  satu didapat  nilai  kadar air 35,00%, pada sampel kedua  diperoleh  nilai  42,11%,  pada  sampel kedua diperoleh nilai 37,50% dan nilai kadar air rata-ratanya (PL) 38,20%.
Nilai  indeks  plastis  (IP)  dapat  ditentukan dengan nilai  dari liquid  limit dikurangi  nilai dari  platisitas  limit  pada  hasil  pengujian, sehingga diperoleh nilai indeks plastis (IP) = 18,26%.
• Pengujian analisa saringan
Tabel 2 Hasil penelitian analisa saringan ring  yang  disediakan  kemudian  di  timbang beratnya, sehingga rata-rata dari 3 benda uji diperoleh  nilai  bobot  isi  (  s)  =  2,41 gram/cm 3 .
• Pengujian  berat  jenis  tanah  dilakukan dengan  memasukan  tanah  kedalam  dua picnometer  yang  kemudian  di  masukan  air suling  dan  di  didihkan  hingga  gelembung udaranya  keluar  selanjutnya  di  timbang  dan di  catat  hasilnya,  sehingga  rata-rata  dari  2 benda  uji  diperoleh  nilai  berat  jenis  (Gs)  = 2,58  gram  dimana  tanah  tersebut  masuk kedalam golongan tanah lempung.
• Pengujian batas-batas atterberg
62,00 60,00 58,00
56,00
54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 Grafik batas cair (Liquid Limit) 1 10 25 100
Jumlah Pukulan (N) Jumlah Pukulan Terhadap Kadar Air Log. (Jumlah Pukulan Terhadap Kadar Air) Linear (Jumlah Pukulan Terhadap Kadar Air) Linear (Jumlah Pukulan Terhadap Kadar Air) 1,840 1,760 1,680 1,600 Bedasarkan  hasil  dari  pengujian  analisa saringan  basah  yang  lolos  saringan  no  200 sebesar  65,22%,  maka  dapat  diketahui bahwa tanah tersebut memiliki butiran tanah yang halus.
• Pengujian pemadatan
Gambar  2.  Kurva  gabungan  kadar  air  dan  jumlah pukulan tanah asli
Nilai liquid limit atterberg dilakukan dengan cara  mencampurkan  tanah  dengan  air sehingga  mencapai  keadaan  cair  dan diletakan pada alat Casagrande kemudian di dibuat  alur  membelah  menjadi  dua  bagian dan di ketuk dengan kecapatan 2 putaran per detik  sampai  sampel  uji  akan  bertemu  atau bersentuhan.  pada  ketukan  18  mendapat nilai  60,42%,  pada  ketukan  21  didapat  nilai 56,59%  dan  pada  ketukan  31  didapat  nilai
1,520
1,440 1,360 1,280 1,200 1,120 1,040 0,960 0,880 0,800 12,00    15,00    18,00    21,00    24,00    27,00    30,00    33,00
Kadar Air (%)
Gambar 3. Kurva hubungan antara berat kering maksimum dan kadar air
K ada r air (%) Be ra t V ol um e K eri ng γd ( g r/ cm 3 ) Diameter (Ф)
ayakan
Berat sampel % Tertinggal % Tertinggal % Lolos (Gram) komulatif komulatif 4,75 0 0 0 100 2,36
0 0 0 100
2
0,22 0,044 0,044
99,956
1,18 6,8 1,36 1,404 98,552 0,6
6,88 1,376 2,78 95,772 0,42
0,57 0,114 2,894 92,878 0,3
2,69 0,538 3,432 89,446
0,25
11,78 2,356 5,788 83,658
0,18
15,38 3,076 8,864 74,794 0,075 3,55 0,71 9,574 65,22
Bedasarkan  grafik  hasil  pemadatan  diatas maka  dapat  ditentukan  nilai  maksimum  dry density  sebesar  1,37  gr/cm³  dan  nilai  kadar air optimum sebesar 25 %.
Berdasarkan hasil  pengujian sifat  fisis  tanah yang  telah  dilakukan,  maka  tanah  tersebut dapat diklasifikasikan dengan sistem klasifikasi  tanah  yakni  klasifikasi  tanah menurut  AASHTO. Pengujian Untuk sistem klasifikasi  AASHTO  berdasarkan  tabel AASHTO tanah berbutir halus lempung atau lanau  yang  lolos  saringan  200  ≥  35%  dan batas cair ≥ 41%, batas plastis ≥ 30%, indeks plastis  ≥  11%,  dan  indeks  plastis  ≤  30% maka tanah dikelompokkan dalam kelompok A-7 yaitu tanah berjenis lanau atau lempung. Sehingga  ketika  dimasukan  dalam  grafik AASHTO  tanah  pada  Jalan  Poros  Neto,
Kabupaten Merauke masuk kedalam golongan A-7-5 yaitu tanah lempung.
b. Karakteristik abu batu
Pengujian  sifat  fisis  abu  batu  ini  dilakukan  di
Laboratorium Teknik Sipil Universitas Musamus  Merauke.  Dari  hasil  pengujian  sifat fisis abu batu didapatkan nilai-nilai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3 Hasil penelitian karakteristik abu batu
No Pengujian Nilai Satuan 1 Kadar air 2,17 % 2 Kadar lumpur 11,03 % 3 Berat jenis dan SSD SSD 2,71 % Penyerapan 5,085 % 4 Analisa saringan Nilai modulus halus butiran 3,25
%
c. Pengujian CBR laboratorium
Tabel 4 Hasil pengujian CBR di laboratorium
CBR
(%)
Berdasarkan  tabel.  4  nilai  CBR  rata-rata  pada 100  %  tanah  asli  sebesar  3,15  %,  nilai  CBR pada  variasi  campuran  100  %  tanah  asli  +  3  % semen di dapat nilai CBR sebesar 4,79 %, nilai CBR pada variasi campuran 100 %  tanah asil + 4  %  semen  di  dapat  nilai  CBR  sebesar  5,23  %, nilai  CBR  pada  variasi  campuran  100  %  tanah asil + 3 % semen + 2 % abu batu di dapat nilai CBR  sebesar  6,25  %,  nilai  CBR  pada  variasi campuran 100 % tanah asil + 3 % semen + 4 % abu  batu  di  dapat  nilai  CBR  sebesar  6,88  %, nilai  CBR  pada  variasi  campuran  100  %  tanah asil + 3 % semen + 6 % abu batu di dapat nilai CBR  sebesar  7,41  %,  nilai  CBR  pada  variasi campuran 100 % tanah asil + 3 % semen + 8 % abu  batu  di  dapat  nilai  CBR  sebesar  9,59  %, nilai  CBR  pada  variasi  campuran  100  %  tanah asil + 3 % semen + 10 % abu batu di dapat nilai CBR  sebesar  11,38  %,  nilai  CBR  pada  variasi campuran 100 % tanah asil + 4 % semen + 2 % abu  batu  di  dapat  nilai  CBR  sebesar  6,97  %, nilai  CBR  pada  variasi  campuran  100  %  tanah asil + 4 % semen + 4 % abu batu di dapat nilai CBR  sebesar  9,01  %,  nilai  CBR  pada  variasi campuran 100 % tanah asil + 4 % semen + 6 % abu  batu  di  dapat  nilai  CBR  sebesar  9,44  %, nilai  CBR  pada  variasi  campuran  100  %  tanah asil + 4 % semen + 8 % abu batu di dapat nilai CBR  sebesar  9,88  %,  dan  nilai  CBR  pada variasi campuran 100 % tanah asil + 4 % semen +  10  %  abu  batu  di  dapat  nilai  CBR  sebesar 11,62 %.
6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
Gambar  4. Grafik diagram  batang  variasi  nilai  CBR (T.A+3% dan 4% semen)
Hasil uji CBR pada tanah asli BJ.1 di dapat nilai CBR  sebesar  3,15%,  BJ.2  dengan  penambahan semen 3% nilai CBR sebesar 4,79%, penambahan  semen  pada  tanah  lempung mengalami  kenaikan  nilai  CBR  terhadap  tanah lempung  sebesar  1,64  %,  begitupun  dengan BJ.3 dengan penambahan semen 4% nilai CBR
BJ.1 BJ.2 BJ.3 Nilai CBR (%)
3,15 4,79 5,23
No Variasi campuran Kode sample uji
CBR rata- rata % 1 100% Tanah asli BJ.1 3,15 2 100% Tanah asli + Semen 3 % BJ.2 4,79 3 100% Tanah asli + Semen 4 % BJ.3 5,23 4 100% Tanah asli + Semen 3 % + Abu Batu 2 % BJ.2.1 6,25 5 100% Tanah asli + Semen 3 % + Abu Batu 4 % BJ.2.2 6,88 6 100% Tanah asli + Semen 3 % + Abu Batu 6 % BJ.2.3 7,41 7 100% Tanah asli + Semen 3 % + Abu Batu 8 % BJ.2.4 9,59 8 100% Tanah asli + Semen 3 % + Abu Batu 10 % BJ.2.5 11,38 9 100% Tanah asli + Semen 4 % + Abu Batu 2 % BJ.3.1 6,97 10 100% Tanah asli + Semen 4 % + Abu Batu 4 % BJ.3.2 9,01 11 100% Tanah asli + Semen 4 % + Abu Batu 6 % BJ.3.3 9,44
No Variasi campuran Kode sample uji CBR rata- rata % 12 100% Tanah asli + Semen 4 % + Abu Batu 8 % BJ.3.4 9,88 13 100% Tanah asli + Semen 4 % + Abu Batu 10 % BJ.3.5 11,62
CBR
(%)
sebesar  5,23%,  mengalami  kenaikan  sebesar 0,44%. 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
penambahan  presentase  semen  juga  dapat mengalami  kenaikan  nilai  CBR,  Sehingga BJ.3.2  mengalami  kenaikan  sebesar  2,04%. Pada  BJ.3.3  tanah  asli  +  semen  4%  +  abu  batu 6%  nilai  CBR  sebesar  9,44%,  mengalami kenaikan  sebesar  0,43%,  BJ.3.4  tanah  asli  + semen  4%  +  abu  batu  8%  nilai  CBR  sebesar 9,88%,  mengalami  kenaikan  sebesar  0,44%, begitupun dengan BJ.3.5 tanah asli + semen 4% + abu batu 10% nilai CBR sebesar 11,62%, dan juga mengalami kenaikan sebesar 1,74%.

## 3.2 Hasil pengujian CBR
Berdasarkan  hasil  pengujian  CBR  ( California bearing  ratio ),  Dapat  dilihat  dari  gambar  4  bahwa stabilisasi  dengan  semen  kadar  3%  BJ.2  memberikan kenaikan  nilai  CBR  sebesar  1,64%  terhadap  nilai  CBR tanah  asli.  Pada  stabilisasi  dengan  semen  kadar  4%  BJ.3
Gambar  5. Grafik diagram  batang  variasi  nilai  CBR (T.A+3%  semen  dan  2%,4%,6%,8%,10% abu batu)
Hasil  uji CBR  pada tanah asli  dan penambahan abu  batu  dengan  presentase  semen  3%.  Pada BJ.2.1  tanah  asli  +  semen  3%  +  abu  batu  2% nilai  CBR  sebesar  6,25%.  BJ.2.2  tanah  asli  + semen  3%  +  abu  batu  4%  nilai  CBR  sebesar 6,88%,  penambahan  abu  batu  juga  dapat mengalami  kenaikan  nilai  CBR,  Sehingga BJ.2.2  mengalami  kenaikan  sebesar  0,63%. BJ.2.3  tanah  asli  +  semen  3%  +  abu  batu  6% nilai  CBR  sebesar  7,41%,  mengalami  kenaikan sebesar 0,53%, BJ.2.4 tanah asli + semen 3% + abu  batu  8%  nilai  CBR  sebesar  9,59%, mengalami  kenaikan  sebesar  2,18%,  begitupun dengan BJ.2.5 tanah asli + semen 3% + abu batu 10%  nilai  CBR  sebesar  11,38%,  dan  juga mengalami kenaikan sebesar 1,79%
14,00
12,00 10,00 8,00
maka  nilai  CBR  mengalami  kenaikan  0,44%.  Setelah  di stabilisasikan  dengan  semen  kadar  3%  dan  4%  didapat nilai  CBR  sebesar  4,79%  dan  5,23%  tanah  ini  termaksuk tanah  yang  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  tanah dasar/tanah  pondasi  karena  nilai  CBR-nya  kurang  dari yang  dipersyaratkan  yaitu  CBR  6%  (standar  bina  marga). Setelah di  stabilisasikan lagi dengan semen kadar 3% dan dengan penambahan abu batu kadar 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%  dapat  dilihat  pada  gambar  5  nilai  CBR  mengalami kenaikan,  nilai  CBR  yang  mengalami  kenaikan  paling tinggi sebesar 2,18% pada BJ.2.4. Sedangkan stabilisasikan  lagi  dengan  semen  kadar  4%  dan  dengan penambahan  abu  batu  kadar  2%,  4%,  6%,  8%,  dan  10% dapat  dilihat  pada  gambar  6  nilai  CBR  mengalami kenaikan,  nilai  CBR  yang  mengalami  kenaikan  paling tinggi  sebesar  2,18%  pada  BJ.3.2.  Setelah  penambahan material  abu  batu  pada  tanah  asli  dan  semen  nilai  CBR sudah memenuhi syarat sebesar 6%.

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat  disimpulkan  bahwa,  untuk  tanah  asli  (jenis  tanah lempung) nilai CBR sebesar 3,15%, di bawah standar nilai CBR untuk jalan yaitu >6% (Standar Bina Marga). Setelah di  stabilisasikan  dengan  mengunakan  semen  dan penambahan  abu  batu  terjadi  pengaruh  pada  nilai  CBR. Pada  benda  uji  2.1,2.2,2.3,2.4,  dan  2.5  dengan  kadar
CBR (%) 6,00
4,00 2,00 0,00
semen 3% nilai CBR yang mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 2,18 % pada benda uji 2.4 , dan pada benda uji  3.1,3.2,3.3,3.4,dan  3.5  dengan  kadar  semen  4%,  nilai CBR  yang  mengalami  peningkatan  paling  tinggi  sebesar 2,18 % pada benda uji 3.2 . Berdasarkan nilai CBR bahwa semakin  banyak penambahan presentase campuran semen dan  abu  batu  maka  nilai  CBR  mengalami  peningkatan. Maka  dari  hasil  penelitian  ini  tanah  lempung  di  campur dengan semen dan abu batu dapat di gunakan untuk bahan
Gambar  6. Grafik diagram  batang  variasi  nilai  CBR (T.A+4%  semen  dan  2%,4%,6%,8%,10% abu batu)
Hasil  uji  CBR  pada  gambar  6  dilakukan penambahan presentase semen 4%. Pada BJ.3.1 tanah asli + semen 4% + abu batu 2% nilai CBR sebesar 6,97%, BJ.3.2 tanah asli + semen 4% + abu    batu    4%    nilai    CBR    sebesar    9,01%,
stabilisasi serta memenuhi syarat kriteria nilai CBR untuk lapisan  tanah  dasar  ( subgrade) yakni  CBR  >  6%  (standar bina marga).

## REFERENSI
[1] Lestari, I. G. A. A. I., and Gusti Agung Ayu Lestari. "Karakteristik  Tanah  Lempung  Ekspansif."  GaneÇ Swara 8.2 (2014): 4.
BJ.2.1 BJ.2.2 BJ.2.3 BJ.2.4 BJ.2.5 Nilai CBR (%) 6,25 6,88 7,41 9,59 11,38 BJ.3.1 BJ.3.2 BJ.3.3 BJ.3.4 BJ.3.5 Nilai CBR (%) 6,97 9,01 9,44 9,88 11,62
[2] Jawat,  Wayan.  "Penerapan  metode  konstruksi dalam mewujudkan green construction (studi kasus: pekerjaan tanah pada proyek jalan)."
PADURAKSA:  Jurnal  Teknik  Sipil  Universitas Warmadewa 3.2 (2014): 61-80.
[3] Fahriana,  Nina,  et  al.  "Analisis  Klasifikasi  Tanah Dengan Metode USCS (Meurandeh Kota Langsa)." JURUTERA-Jurnal  Umum  Teknik  Terapan  6.02 (2019): 5-13.
[4] Hakam,  Abdul,  Rina  Yuliet,  and  Rahmat  Donal. "Studi  pengaruh  penambahan  tanah  lempung  pada tanah  pasir  pantai  terhadap  kekuatan  geser  tanah." Jurnal Rekayasa Sipil 6.1 (2010): 11-22.
[5] Zhain,  Irfan.  "Analisa  Karakteristik  Marshall Lapisan  Aspal  Beton  Ac-Bc  Dan  Atb  Dengan Tambahan  Abu  Batu  Sebagai  Filler."  Jurnal Rekayasa Teknik Sipil 3.3 (2017): 303-309.
[6] Abdullah,  Zulfhazli  Zulfhazli,  Wesli  Wesli,  and Said  Jalalul  Akbar.  "Penggunaan  abu  batu  bara sebagai  filler  pada  campuran  aspal  beton  AC-BC." Teras  Jurnal:  Jurnal  Teknik  Sipil  6.2  (2017):  121- 130.
[7] Amran,  Yusuf,  and  Agus  Surandono.  "ANALISA DAYA  DUKUNG  TANAH  (DDT)  PADA  SUB GRADE/TANAH DASAR (Studi Kasus Ruas Jalan Ki  Hajar  Dewantara,  38  B  Banjar  Rejo  Lampung Timur-Batas  Kota  Metro)."  TAPAK  (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil 7.1 (2017): 1-6.
[8] Chairullah, Banta. "Stabilisasi tanah lempung lunak untuk  material  tanah  dasar  sub  grade  dan  sub  base jalan raya." Jurnal Teknik Sipil 1.1 (2011): 61-70.
[9] Kusuma, Rama Indera, and Enden Mina.
"Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Menggunakan Pasir  Laut  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Nilai  CBR (California Bearing Ratio)(Studi Kasus: Jalan Desa
Mangkualam Kecamatan
Cimanggu–Kab.
Pandeglang)."  Fondasi:  Jurnal  Teknik  Sipil  6.2 (2017).
[10] Kholis, Nur, Anita Setyowati Srie Gunarti, and Rika Sylviana. "Stabilisasi tanah lempung menggunakan semen  dan  renolith."  BENTANG:  Jurnal  Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil 6.1 (2018): 62- 77.
[11] Sormin,  Prince  Joy.  Pengujian  CBR  (California Bearing  Ratio)  Pada  Stabilitas  Tanah  Lempung dengan Campuran Semen Portland Tipe I dan Abu Vulkanik. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2016.
[12] Asyifa,  Adwiyah.  "Pengaruh  Substitusi  Abu  Batu (Quarry Dust) Pada Nilai CBR Laboratorium Untuk Stabilitas  Subgrade  Timbunan."  Semesta  Teknika 19.1 (2016): 75-79.
[13] Nur,  Hilda  Sulaiman.  "Studi  Stabilisasi  Tanah Lunak Menggunakan Campuran Abu Batu Gunung Dan Semen." Jurnal MEDIA INOVASI Teknik Sipil Unidayan 7.2 (2018).
[14] Andriani,  Andriani,  Rina  Yuliet,  and  Franky  Leo Fernandez.  "Pengaruh  penggunaan  semen  sebagai bahan  stabilisasi  pada  tanah  lempung  daerah lambung  bukit  terhadap  nilai  CBR  tanah."  Jurnal Rekayasa Sipil 8.1 (2012): 29-44.
[15] Syawali  Hilmawan  Simolon,  (2017),  "Stabilisasi Tanah  Lempung  Menggunakan Gypsum ,  Kapur
(Cao)  Dan  Semen  Ditinjau  Dari  Nilai  CBR ( California  Bearing  Ratio ),  Medan  :  Universitas Sumatra Utara.